DES ACIERS AU NICKEL. 437 



teneur presque égale en nickel. A partir de 170°, celte 

 courbe tombe plus rapidement sur l'axe des températures 

 en coupant, celles des alliages à teneur inférieure en nickel. 



Le maximum observé pour H = 36, se produit pour 

 cet alliage. Pour ce champ, la courbe reste plus long- 

 temps parallèle à celles des ferro-nickels de teneur pres- 

 que égale, elle ne coupe les autres courbes qu'aux tem- 

 pératures comprises entre 190° et 200°. 



Pour les champs, 29, 25 et 21 unités GGS, les dia- 

 grammes ressemblent à ceux obtenus pour le champ 

 maximum. La perméabilité de l'alliage chromé pour le 

 champ magnétisant 14, a une valeur plus faible que pour 

 les alliages à teneur en nickel seulement. La transforma- 

 tion dans ces conditions se fait bien graduellement. 



Alliage 35,7 Ni Gr. 



Par la même méthode d'induction, j'ai entrepris de 

 déterminer les courbes d'hystérésis de quelques alliages. 

 Quatre aciers ont été étudiés, ce sont les 30,4, 34,6. 

 35,2 et 35,5 pour 100 nickel. 



